32 ÉTUDE THERMOMAGNÈTIQUE 



rons appeler ce nouveau cycle : un cycle d'hystêrèse 

 thermique des aciers au nickel irréversibles, qui sera 

 d'autant plus prononcé que la température initiale sera 

 plus éloignée des points de transformations, et que 

 l'on se trouvera plus avant dans la série des alliages 

 irréversible?. 



Les premières parties des courbes ascendantes a, b, c 

 sont très peu influencées par le temps, et, pendant une 

 série d'expériences, elles peuvent être regardées 

 comme réversibles; les secondes au contraire, qui 

 comprennent, dans les figures \l b , I7 C , les régions à 

 la droite des lignes de séparation A. B., soit c d peu- 

 vent être sensiblement modifiées par la rapidité des 

 recherches, et la transformation est alors d'autant plus 

 avancée que la température est voisine de celle de 

 transformation, et que le temps pendant lequel on l'y 

 maintient est plus long. 



Au retour la variation de l'aimantation sera encore 

 plus rapide, et la deuxième courbe e fg, qui n'est pas 

 réversible, s'approchera de la première, pour la rejoin- 

 dre probablement au zéro absolu. 



Si, en un point quelconque de e fg on veut éprou- 

 ver la non réversibilité de cette deuxième courbe, on 

 voit l'aimantation s'en écarter. Sitôt que l'on entre 

 dans une nouvelle période de chauffage, elle décrit 

 un cycle semblable au premier, qui n'en diffère que 

 par la grandeur; il jouit absolument des mêmes pro- 

 priétés que le cycle limite, et est d'autant plus petit 

 que le point de rebroussement es! plus rapproché 

 de e t . 



La région à forte inclinaison de la courbe e f g n'of- 

 fre rien de stable, elle n'est en aucun point réversible, 



